( 440 ) 



lion indiquait que le courant allait du platine au fer à 

 travers le fil galvanométrique. Ce courant s'est réduit à 

 n'être plus que d'un demi-degré après l'intervalle d'une 

 demi-heure : c'est alors qu'en rendant le fer actif il s'est 

 prononcé un courant dans le même sens que précédem- 

 ment, mais avec une telle énergie que les aiguilles ont 

 été repoussées dans la première impulsion jusqu'à 180°. 



Pendant que le fer était si violemment attaqué, j'ai 

 ramené vers lui le bout opposé du galvanomètre, et ce 

 contact, semblable pour son effet à celui de la lame de 

 platine dont j'ai parlé précédemment , l'ayant remis à 

 l'état d'inertie, j'ai vn comme un petit nuage de matière 

 gazeuse se porter vers le fond du vase, tandis que pendant 

 la corrosion celte même matière montait vers la surface 

 du liquide (1). 



L'acide ayant clé affaibli par ces opérations, le galvano- 

 mètre s'est porté à plus de 10° de déviation : sans en atten- 



(1) II pourrait bien se faire que les pulsations remarquées par 

 sir J.IIerschell dussent leur origine aux mouvements opposés que prend 

 le gaz qui se dégagerait avec interruption. Sans avoir aucune connais- 

 sance précédente du fait des pulsations, je l'avais aperçu en maintenant 

 un fil de cuivre rouge en contact avec un fil de fer actif. Le cuivre 

 étant appliqué vers le milieu de la partie plongée, je vis avec étonne- 

 ment que la surface du fer se présentait alternalivement noire et bril- 

 lante , et que des éjaculations interrompues partant du haut du liquide 

 s'avan^-aieut avec une vitesse modérée jusqu'à l'extrémité du lîl de fer. 

 Dans ces momcns le galvanomètre était si violemment agité que je n'ai 

 pas pu ui'assurcr si ses déviations avaient quelque rapport avec les 

 pulsations ou éjaculations dont je viens de parler. Je n'ai jamais pu 

 réussir à produire ce phénomène eu substituant un fil de zinc à celui de 

 cuivre ; mais aussi n'ai-je jamais vu le zinc devenir inerte par son con- 

 tact avec le fer, tandis que le cuivre subit souvent celte modification. 

 Il est permis de demander si, l\ son tour, le zinc amalgamé, et qui reste 

 inerte dans l'acide sulfurique étendu, ne doit pas son inertie à une action 

 du même genre que relie qui nous occupe. Je me propose d'étudier cetts 

 particularité bous le rapport élcctro-cliimiquc 



I 



